39] Untersuchungen üb. d. Mikrostruktur künstl. u. natürl. Kieselsäuregallerten. 325 



die gleichzeitig ausgeprägte spliäiolithische Struktur. Dazu gesellt sich 

 die Erwägung, daß ein Körper, der in solcher Weise überall von 

 einer Unzahl feiner Sprünge durchsetzt wäre, schon bei mäßigem 

 Druck in kleinste Fragmente zerfallen müßte. Dies gilt jedoch für 

 den Hydrophan keineswegs; derselbe splittert vielmehr bei Druck 

 ebenso mit muscheligem Bruch wie die Opale, die Kieselsäuregel 

 und der Tabaschir. 



Behrens (1871, p. 523) schreibt dem Hydrophan wegen seiner 

 Imbibitionsfähigkeit und des dabei stattfindenden Luftaustritts eine 

 poröse Beschaffenheit zu. Die Hohlräume müßten untereinander 

 zusammenhängen, eine Schlußfolgerung, der ich nicht unbedingt zu- 

 stimme. Gesehen hat Behrens von diesen Hohlräumchcn, resp. der 

 von ihnen verursachten Struktur jedoch nichts. Er bemerkt darüber 

 p. 524: «Man sollte denken, daß Färbeversuche» (s. vorn, Anm. p. 302) 

 «am geeignetsten wären, über die Beschaffenheit und Verteilung der 

 Poren Aufschluß zu geben; sie lehren aber, durch die an reinem 

 Hydrophan (Faröer, Dubuik) auftretende gleichmäßige oder äußerst 

 feingekörnte Färbung, nur, daß dieselben sehr klein und gleichmäßig 

 verteilt sein müssen». Da Behrens, wie aus den Bemerkungen auf 

 p. 522 hervorgeht, bestrebt war, die untersuchten Opale möglichst 

 mit Kanadabalsam zu durchtränken, so scheint mir dies hinreichend, 

 um zu erklären, daß er von der Struktur wenig sehen konnte; denn 

 auch die Struktur des Tabaschirs wird, wie wir fanden, bei der 

 Durchtränkung nüt Kanadabalsam völlig unsichtbar. Andererseits ist 

 es auch wohl möglich, daß es Hydrophan giebt, dessen Struktur 

 ähnlich der der Gel zu fein ist, um ohne weitere Hülfsmittel wahr- 

 genommen zu werden. 



Behrens vertritt ferner, wenn auch bedingt, die Meinung, daß 

 der Hydrophan sich aus dem Opal durch teilweise Ausw^aschung, 

 d. h, «durch Wegführung eines Teils der Opalsubstanz» gebildet 

 habe. Ich halte diese Meinung für wenig wahrscheinlich. Unter allen 

 mineralischen Kieselsäuren scheint wenigstens der Hydrophan der- 

 jenige zu sein, welcher dem Tabaschir und den künstlich hergestellten 

 Kieselgel am nächsten steht. Dies spricht daher wohl auch dafür, 

 daß er eine wenig veränderte natürliche Kieselgallerte ist, nicht da- 

 gegen eine solche, die erst wieder aus anderem Opal durch Ab- 

 änderung entstand. 



Hiefür sprechen auch die später zu beschreibenden Versuche über 

 die Veränderungen der Kieselgel bei anhaltendem Glühen, welche zeigen 

 werden, daß dabei Umbildungen auftreten, die bis zu einem ge- 



